positive: 调质是有一个硬度范围的,一般在225—297HB之间。45#钢如果是调质处理,也就是淬火+高温回火,硬度最高应该在297HB,即31~32HRC吧!这是最理想状态。一般可能还达不到该值。<br>45钢淬火,如果用水淬一般能够达到40----60HRC(根据水温及材料的大小),用油淬火一般在30----55HRC 之间(根据材料的厚度大小及淬火油的种类不同)。<br>在热处理过程中裂开不裂开和达到多少硬度没有关系,和工件的形状及热处理方式等有关系。<br>中低碳钢一般采用正火。正火后得到珠光体组织,便于切削加工。 高碳钢,合金钢则采用退火(普通,球化,等温。)<br>调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。<br>调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。<br>调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。<br>工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。<br>1、 45钢的调质<br>45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。<br>45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。<br>因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃
negative: 悬赏1元已结束<br>还记得前段时间,我们曾经报道过iPhone7/iPhone7 Plus扬声器或者麦克风出现失灵的情况,那时候苹果也承认了这一错误,表示愿意为用户提供维修服务。原本以为这只是iPhone7系列麦克风和1楼:经常间接性打电话没声音,QQ发语音提示准备中,微信发5楼:我外放声音特小不知道本来就这样还是扬声器坏了。<br>最新问题<br>6 人参与回答<br>最佳回答<br>蔡&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9; 等1人赞同该回答<br>该通病的故障率非常的高,几乎有一半的机型会遭遇此问题,甚至有某深圳商家接到500台的iPhone7,其中有接近400台音频IC故障。不过庆幸的是报废率很低,更换音频IC即可解决。在维修行故障机型:iPhone 7P 故障现象:开机卡白苹果,无法进入系统。维修过程:在以往的维修经验中音频芯片底部。<br>青<br>青空·香烟批发网<br>x<br>僧僧&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9; 等1人赞同该回答<br>分享本视频给朋友吧扫一扫分享到微信/朋友圈分享视频到博客或论坛复制视频地址手机看手机扫码观看视频扫一扫手机继续观看iphone 7plus声音3无,通病有时苹果7和7plus音频通病免提变灰打不开关注00:00 / 00:36 自动1080P高码率大会员1080P高清登录即享720P高清登录即享480P清晰360P流畅自动(480P) 倍速1 人正在看, 0 条弹。<br>蓝<br>蓝魔之泪<br>首页会员发现等你来答 登录加入知乎苹果7plus摔了一下,听筒和话筒都不好用了。是什么坏了?关注问题写回答iPhone iPhone 7 苹果7plus摔了一下,听筒和直接将音频IC拆下,焊盘有用供电及信号点补点飞线。iPhone 7Plus手机无法正常通话、录音故障维修 图2 。<br>青<br>青空·香烟批发网<br>x<br>最佳答案:方法:如果苹果手机音频出现问题,我们先是需要判断是不是近期出现的问题,假如是近期才出现的,首先我们可以通过将苹果手机恢复出厂设置或者是将苹果手机进行更新,将更多关于7plus音频坏通病的问题>>该通病的故障率非常的高,几乎有一半的机型会遭遇此问题,甚至有某深圳商家接到500台的iPhone7,其中有接近400台音频IC故障。不